— 12 - 
preparar bolas con las mezclas que contenían i, 5 y 10 por 100 de caolín, porque 
se desmoronaban. Los resultados obtenidos son los que siguen: 
Cuadro 9.° 
ROTURA DE BOLAS POR COMPRESION 
EMPLEANDO UN APARATO DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE BARCELONA 
MEZCLAS DE ARENA DE VIDRIEROS Y CAOLIN 
PROPORCIÓN DE CAOLIN 
PESO MEDIO QUE DETERMINA LA ROTURA 
15 por 100 
20 » 100 
25 » 100 
30 » 100 
35 » 100 
40 » 100 
(Media de 5 ensayos). 870 g. 
( » » 5 » ). 1040 » 
( » » 4 » ). 1400 » 
( » » 4 » ). 1750 » 
( » » 4 » ). 1750 » 
( » » 4 1525 » 
Comparando el cuadro 9. 0 con el cuadro 8 .°, se vé la gran diferencia que 
hay entre la resistencia á la rotura de las bolas hechas con sílice precipitada y 
caolín y las preparadas con arena de vidrieros y caolín; estas últimas son mu¬ 
chísimo menos resistentes. 
Serie sexta. Los ensayos de resistencia á la rotura de esta serie y de la 
siguiente fueron hechas con bolas preparadas del mismo modo que las de las dos 
series anteriores; para la rotura por presión se empleó la balanza usada en la 
serie tercera, sustituyendo el prisma de acero por una lámina de corcho. La bola 
se apoyaba sobre madera. Empleando las bolas preparadas con sílice precipitada 
y caolin, resulta lo siguiente: 
Cuadro 10 
ROTURA DE BOLAS POR COMPRESION EMPLEANDO LA BALANZA 
MEZCLAS DE SÍLICE PRECIPITADA Y CAOLIN 
PROPORCIÓN DE CAOLIN 
PESO MEDIO QUE DETERMINA 
LA ROTURA 
1 por 
100 
(Media de 7 ensayos) . . 
. 14,84 
Kg. 
5 .» 
100 
( » 
» 6 
» ) • • • 
. 15,45 
» 
10 » 
100 
( » 
» 6 
» ) . . . 
. 18,50 
5 > 
15 » 
100 
( » 
» 4 
» ) . . . 
. 17,70 
» 
20 » 
100 
( » 
» 6 
, ) . . . 
. 9,40 
» 
25 * 
100 
) » 
» 4 
» ) . . . 
. 9,07 
» 
30 » 
100 
( * 
» 4 
» ) . . . 
. 8,05 
» 
212 
